PARTIE EXPÉRIMENTALE. 
185 
REMARQUES. 
De ces expériences de M. de Morveau, et des observations que nous 
avons ensuite faites ensemble, il résulte : 
1° Qu’on peut espérer de fondre la platine sans addition dans nos meil- 
leurs fourneaux 1 , en lui appliquant le feu plusieurs fois de suite, parce que 
les meilleurs creusets ne pourraient résister à l’action d’un feu aussi vio- 
lent, pendant tout le temps qu’exigerait l’opération complète ; 
2° Qu’en la fondant avec le plomb, et la coupellant successivement et à 
plusieurs reprises, on vient à bout de vitrifier tout le plomb, et que cette 
opération pourrait à la fin la purger d’une partie des matières étrangères 
quelle contient; 
3 Qu’en la fondant sans addition, elle paraît se purger elle-même en 
partie des matières vitrescibles qu’elle renferme, puisqu’il s’élance à sa 
surface de petits jets de verre qui forment des masses assez considérables, 
et qu’on en peut séparer aisément après le refroidissement ; 
4° Qu’en faisant l’expérience du bleu de Prusse avec les grains de pla- 
tine qui paraissent les plus insensibles à l’aimant, on n’est pas toujours sûr 
d’obtenir de ce bleu, comme cela ne manque jamais d’arriver avec les 
grains qui ont plus ou moins de sensibilité au magnétisme; mais comme 
M. de Morveau a fait cette expérience sur une très-petite quantité de pla- 
tine, il se propose de la répéter 2 ; 
5° Il paraît que ni la fusion ni la coupellation ne peuvent détruire dans 
la platine tout le fer dont elle est intimement pénétrée ; les boutons fondus 
ou coupellés paraissaient à la vérité également insensibles à l’action de l’ai- 
mant, mais les ayant brisés dans un mortier d’agate et sur un tas d’acier, 
nous y avons retrouvé des parties magnétiques, d’autant plus abondantes 
que la platine était réduite en poudre plus fine : le premier bouton, dont 
les grains ne s’étaient qu’agglutinés, rendit, étant broyé, beaucoup plus 
de parties magnétiques que le second et le troisième, dont les grains avaient 
subi une plus forte fusion; mais néanmoins tous deux, étant broyés, four- 
nirent des parties magnétiques, en sorte qu’on ne peut pas douter qu’il n’y 
ait encore du fer dans la platine, après qu’elle a subi les plus violents 
efforts du feu et l’action dévorante du plomb dans la coupelle : ceci semble 
1. « Le platine est infusible dans un feu de forge , mais il fond facilement au chalumeau à 
« gaz hydrogène et oxygène, ou à la chaleur produite par une pile énergique... Le platine 
« paraît volatil, lorsqu’on le chauffe à une température très-élevée, et produit des étincelles 
« brillantes quand on l’expose à la flamme du chalumeau à gaz hydrogène et oxygène. » 
(Pelouze et Fremy : Cours de chimie gén. ) 
2. Les dissolutions de bioxyde de platine ne précipitent pas avec le cyanoferrure de potas- 
sium ; elles ne font que se colorer en jaune verdâtre. Lorsque le précipité de bleu de Prusse se 
produit, il faut conclure que le platine contenait du fer. 
